MINERALANALYSEN. 
377 
enthielten. Dér Krystall war sonst ganz rein, durchsichtig; so eláss ich mir 
nach Zerkleinerung desselben das reirnte Matéria! auslesen konnte. 
Das sp. G. wurde in Benzin bestimmt nnd zwar: 
1. mit 1,6677 g Substanz bei 19,5° C. 2,1573 
2. « 1.6611 « « « 19,8° C. 2,1385 
Mittelwerth dér zwei Yersuche ... 2,1479 
Qualitativ wurde Nátrium, Clilor und Wasser naehgewiesen. 
Die quantitative Analyse wurde nach bekannter Methode ausgeführt. 
Das zűr Analyse genommene Matériái wurde grob gepulvert und 
das Wasser bei 190° C. bestimmt. Da dér Wassergehalt ein unwesentlich 
kleiner ist, so wurde zűr Bestimmung des Natriums und Chlors ungetrock- 
netes Matériái genommen. Die Analyse wurde mit folgenden Quantitáten 
ausgeführt : 
1. 1,1565 g Substanz gab 1,1566 g Natriumchlorid, entsprechend 
0,455744 g Nátrium. 
2. 1,7784 g Substanz gab 0,0003 g Wasser. 
3.0,6060 g Substanz gab 1,4864 g Silberchlorid, entsprechend 
0,367572 g Clilor. 
4. 0,7607 g Substanz gab 1,8649 g Silberchlorid, entsprechend 
0,461172 g Chlor. 
Die Analyse ergab dalier folgende procentische Zalilenwerthe: 
Na Cl 
1 G) Q 
Gefunden 
\ ír 
Bereclinet 
1 . Z. O. 
Na = 39,407 
39,407 
39,40 
Cl = — — 60,655 
60,624 60,639 
69,60 
H 2 0 = — 0,016 
0,016 
— 
100,062 
100,00 
Das Salz ist, wie hieraus ersichtlich, ganz rein, ohne jedwelche Bei- 
mischung. 
In Deésakna sind hundert standige und im Herbst und Winter noch 
vierzig bis fünfzig Tagwerksarbeiter bescháftigt. 
In Deésakna wird jahrlich 150,000 q Salz gewonnen. 
2. Zirkon aus Australien. 
Dieses Mineral erhielt ich von Herrn Dr. A. Schmidt beliufs chemischer 
Analyse. Es waren mehrere weisslich graue, áusserlich an Kieselsteine 
erinnernde abgerundete Stiickchen, die an frischen Fláchen starken Perl- 
